ÍJber Construction von metallischen Teleskopspiegeln. 11 



dass ein Abdrehen derselben aiif der Drehbank fiir unmóglich gilt. 

 Zwai* sah ich iu Dr. Schrodur's Werkstatt einen Spiegel aus Rosses 

 Metali mit guteui Eťfolge ausdrehen, uuter steter reichlicher Be- 

 feiichtung mit Petroleum, aber derselbe hatte nur 45 mm Diirch- 

 messer. Prechtl schlug zwar vor, Spiegel bis 15 Zoll noch abzu- 

 dreheu, aber von einem gelungeuen Versuche berichtet er nicht, und 

 ist die Wabrscheinlichkeit sehr zu bezweifelu. Sicher ist, dass bis 

 }etzt das Grobschleifen immer dadurch geschah, dass der Spiegel auf 

 eiuer konvexen Eisen- oder Bleischeibe von der gehorigen Kriim- 

 raiing, welclie mit einem Brei aus Wasser und gekorntem Smirgel 

 von stetig zLinehmender Feinheit bestrichen ist, in allen moglichen 

 Ricbtiingen biu und her bewegt wird. Wenn alle Gussnarben wegge- 

 scbliífen sind, kommt das Feinschletýen mit geschlammtem Smirgel von 

 steigender Feinheit, hierauf das Gldtten auf einer convexen Scheibe 

 von Wetzschiefer, zuletzt das Poliren. Das Grobschleifen wird oft 

 durch starkere Gussfehler die z. B. 1 mm und tiefer gehen enorm 

 zeitraubend und kostspielig. Ich brauchte zum Grobabziehen eines 

 Szolligen Spiegels auf eiuer Seite (auf Blei, was viel schneller wirkt) 

 volle 12 Stunden; das Grobschleifen des 48zolligen Spiegels ím- Mel- 

 hourne (durch Oruhh) dauerte (auf beiden Seiten, aber mit Maschinen- 

 arbeitj 650 Stunden, das Feinschleifen auf einer Seite 520 Stunden. 



Bei meinen Giissen von Planscheiben im Februar 1881 ver- 

 suchte ich (rro6abziehen auf nassen rotirenden Sandsteinen, dann 

 FeMiabziehen auf planěn Holz- oder Glasplatten, beklebt mit 2 ver- 

 schieden feinen Sorten Smdrgelpapier. Dies ging unvergleichlich 

 schneller und gab prachtvolle hlanke gldnzende Flachen, nasser Smirgel 

 eine rauhe matte. 



Um nun eine exacte Planflache zu erzielen, wurden die Metall- 

 spiegel noch mit Feinsmirgel nass auf Planglas geschliífen, aber die 

 Flachen nahmen eine hassliche granulirte Struktur an, die vorhin 

 nicht zu sehen war. Unter der Lupe sah man Millionen tiefer Locher 

 und das Metali war ganz krystallinisch zerkliiftet wie Gletschereis in 

 bedeutende Tiefen hinab. Auf feiner Trockensmirgelplatte vorsichtig 

 abgezogen wurde es sofort viel blanker und reíiektirte unter 20 bis 

 30° ein sehr nettes Bild der Lampě, war auch ziemlich pian. Die 

 bloss auf uassem Sandstein und trockenem Grobsmirgelpapier abge- 

 zogene Rúckfláche des Spiegels zeigte nichts von Granulirung, bloss 

 sporadische Poren. 



Beim Nachdenken iiber dieses unangenehme Resultat kam ich 

 auf die Theorie des Metallschleifens. 



